( '10) 



simplement, sans qu'il se forme de combinaisons. La courbe de fusibilité 

 se compose de deux branches (pratiquement des droites) correspondant 

 chacune à l'un des sels du mélange et venant se couper en un point situé 

 au-dessous des points de fusion de chacun des deux sels isolés. Le mélange 

 à point de fusion minimum qui correspond à ce point anguleux est dit 

 mélange eutectiqiie. 



» 2° La solidification donne lieu au dépôt d'une combinaison définie, 

 dont les cristaux s'enchevêtrent dans ceux du sel en excès. La courbe de 

 fusibilité est alors formée de trois branches, les deux extrêmes correspon- 

 dant au dépôt de chacun des sels isolés et celle du milieu à la combinaison; 

 celte branche présente généralement un maximum pour une composition 

 du mélange très voisine de la combinaison. Les deux points anguleux sont 

 chacun relatif à un mélange eutectique. 



» 3° Si, enfin, les deux sels mélangés sont isomorphes et peuvent four- 

 nir des composés isomorphes, la courbe de fusibilité ne comporte plus 

 qu'une branche unique s'éloignant peu de la droite qui joint les points de 

 fusion de chacun des deux sels mélangés. 



)i Les alliages métalliques sont des corps dont la structure cristalline est 

 parfaitement reconnue aujourd'hui et dès lors on peut s'attendre à obser- 

 ver dans l'action de la chaleur sur ces corps des phénomènes analogues à 

 ceux qui se manifestent pour les autres mélanges cristallisés. C'est ce que 

 confirme l'expérience. Si, en effet, avec les valeurs numériques des tempé- 

 ratures de fusion actuellement connues pour un petit nombre d'alliages, 

 on construit les courbes de fusibilité correspondantes, on obtient pour 

 celles-ci des formes analogues à celles relatives aux mélanges salins. 



» Ainsi les alliages d'étain avec le zinc, le bismuth et le plomb corres- 

 pondent au cas où il ne se forme pas de combinaison. Les alliages du 

 cuivre avec l'étain et l'antimoine, dont la fusibilité a été déterminée par 

 M. Le Chalelier, correspondent, au contraire, au cas d'une combinaison, 

 et la composition de cette dernière est donnée jiar la position du maxi- 

 mum; ces combinaisons ont été isolées et ont pour formules SnCu' et 

 SbCu". Le cas des mélanges isomorphes est représenté par l'alliage or- 

 argent. 



» L'étude de la fusibilité des alliages métalliques semble donc devoir 

 fournir des renseignements précis sur la constitution chimique de ces 

 alliages. 



» Les rprlierctiGs qui suivent sont relatives à quatre alliages : étain-nickel, étain- 

 aluniiniuin, aluniiriiuiu-argcnt, anliinoine-aluminiutn. Les températures de solidifica- 



